554 Gesammtsitzung vom lt>. Juni. 



Diese Scheidung der Cer- und Yttriumgruppe ist viel weniger 

 leicht als man früher glaubte, weil die Doppelsulfate gewisser Yttrium- 

 metalle («- und /3 -Yttrium, Terbium, Scandium) in der Lösung von 

 schwefelsaurem Kali viel schwerer löslich sind als andere, wie denn 

 überhaupt die Scheidung beider Gruppen ohne vielfach wiederholte 

 Operationen wohl nur für eine Mineralanalyse genüget dürfte. 



Wenn man die Cerdoppclsulfate mit Zusatz von Chlorwasserstoff* 

 säure in heissem Wasser löst, als Oxalate fällt, diese glüht und mit 

 Wasser auswäscht, so erhält man Ceroxyde von weit hellerer Farbe 

 wie aus Cerit. Sie wurden mit Jodkalium und Chlorwasserstoffsäure 

 behandelt, und da auf das höhere Oxyd des Didyms nicht Rücksicht 

 genommen werden konnte, wurde der gefundene Sauerstoff zur Be- 

 rechnung des Cerdioxyds benutzt, der Rest aber als R 2 3 betrachtet. 



Die aus den Lösungen der Yttriumsulfate gefällten Oxalate gaben 

 durch Glühen blassgelbe Erden, welche, heiss gewaschen, durch 

 Schwefelsäure in Sulfate verwandelt wurden, um das Atg. der Yt- 

 triummetalle zu bestimmen. Die Lösungen dieser Sulfate sowie die 

 aus ihnen krystallisirenden Salze besitzen eine schwach röthliche Farbe. 



A. Gadolinit von Hitterö. 



Grosse schwarze, wenig glänzende Krystalle. Y. Gr. = 4.448 

 und 4.490. 



Kleine Stücke zeigen beim Erhitzen kein Verglimmen. Nach 

 schwachem Glühen sehen sie bräunlich aus. haben 0.43 — 0.57 Pro- 

 cent verloren und ein V. G. = 4.668 erlangt. 



B. Gadolinit von Ytterby. 



Zur Analyse diente ein Theil eines grösseren, anscheinend reinen 

 und homogenen Stücks, dessen Fundort, gleich wie des vorigen, durch 

 Hm. von Nordenskiöld verbürgt ist, der das Material mir mittheilte. 



Dieser Gadolinit hat eine glasige oder amorphe Natur, und 

 einen lebhaften Glanz. Das Y. G. ist = 4.212. also geringer, als das 

 des krystallisirten von Hitterö. Er ist ausgezeichnet pyrognomisch, 

 verliert dabei 1.34 Procent, ändert sein Ansehen kaum, zeigt nun 

 aber das höhere V. G. von 4.419. 



Ich möchte hier an einige ältere Beobachtungen betreffs dieses 

 Gadolinits erinnern. 



Berzelivjs sagt 1 , dass bei Ytterby Gadolinit vorkomme, der 

 Zeichen von Krystallstructur und einen splitterigen Bruch habe, beim" 



1 Schweigger's Journal 16,404. 



